130 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGEtt. 



Heraf vil man rimeligvis ledes til den forestilling, at vi 

 skulde have for os egentlig skapolith '); denne opfatning vilde 

 förelöbio- kunne stöttes ved den omstaendighed, at vört mineral, 

 paa samme maade som skapolith, har god spaltbarhed efter 

 ooPoo og glideflader (spaltbarhed?) efter CO P. — Skapolith har 

 formel (^0)3 (Al203)2 (Si02)|.'n; eftersom n antages at va^re 

 = 1.00, 1.33 eller 1.67, blir ALOg-gehalten resp. = 32. o, 28.1 

 og 25 %. Da de slagger, hvori vört mineral optrasder, kun 

 holder 4 — 7 % AI2O3, kan mineralet (cfr. den tidligere udvikling) 

 paa grund af mangel paa AUOj endnu mindre viere skapolith 

 end melilith. — Ogsaa i mineralogisk henseende er der store 

 nligheder mellem skapolith og vört her omhandlede mineral: 

 det förste er altid lang-söjleformigt, det andet derimod altid 

 tynd-tavleformigt; det förste har levende interferensfarver og 

 er optisk negativt, det andet har matte interferensfarver og 

 er optisk positivt. 



Det sidstnajvnte moment vil vi, paa undersögelsens nu- 

 va^rende stadium, ikke tilla^gge särdeles stor betydning; de 

 naturlige melilither og skapolither er vistnok, med undtagelse 

 af sarkolith, altid optisk negative, men derimod vides ikke 

 med sikkerhed, om de kunstige förbindelser i denne henseende 

 altid er o-anske identiske med de naturlige. Tidlii!;ere er om- 

 tält, at det tetragonale mineral (resp. melilith og gehleuit) i 

 slag no. 90 og 95 sandsynligvis er optisk negativt, men paa den 

 anden side er det tetragonale mineral, som efter overens- 

 stemmelse i spaltbarhed antages at vaere identisk med melilith, 

 i slaofo;erne fra Königin Maria-Hlitte og fra en kokes-masovn i 

 Pennsylvanien paavist at vsere optisk .positivt. Hertil kommer, 

 at man, ifölge BouRGEOis, skal erholde et tetragonalt, optisk po- 

 sitivt mineral, naar den i naturen optisk negative mejonit om- 

 smeltes. — Da naturlig melilith kun har yderst svag dobbelt- 

 brydning, behöves ikke store variationer i optisk henseende, 

 forinden dobbeltbrydningens art gaar över fra at vrere negativ 

 til at blive positiv; for analogiens skyld vil vi minde om, at 

 et noo-enlunde tilsvarende tilfselde har vi tidligere omtalt \\r\- 

 der olivin : naar vinkelen mellem de optiske axer hos dette 

 mineral voxer om et par grader, gaar den axe, nemlig brachy- 

 axen, som tidligere svarede til den spidse bissektrix, över til 

 at svare til den stumpe. 



'), som altul eller jaevnlig holder mere SiOo, end singulosilikatet angiver, 

 se pag. 109. 



